TCVN9409-5:2014

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9409-5:2014 về Vật liệu chống thấm – Tấm CPE – Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền trong môi trường hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9409-5:2014 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - TẤM CPE - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN TRONG MÔI TRƯỜNG HÓA CHẤT Waterproofing material - CPE (chlorinated polyethylene) sheeting - Test m e thods - Part 5: Determination chemical resistance 1 . Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền trong các môi trường hóa chất (dung dịch kiềm 10 %, dung dịch xà phòng 1 %, nước cất) c ủ a t ấ m CPE dùng l à m vật liệu chống thấm. 2 . Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện d ẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chu ẩ n. Đối với các t à i liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng phiên b ả n mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu c ó ). TCVN 2117:2009, Nước thuốc thử - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 9408:2014, Vật liệu chống thấm - Tấm CPE - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 9409-1:2014, Vật liệu chống thấm - T ấ m CPE - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ d ày. 3 . Nguyên tắc Độ bền trong môi trường hóa chất c ủ a tấm CPE được xác định thông qua tỷ lệ thay đ ổ i khối lượng của mẫu thử sau khi ngâm c hì m trong môi trường hóa chất (dung dịch kiềm 10%, d ung dịch xà phòng 1%, nước cất). 4 . Lấy mẫ u và chuẩn bị mẫu thử 4.1 . Lấy mẫu v à ổn định tấm mẫu thử, viên mẫu th ử theo Điều 7 trong TCVN 9408:2014. 4.2 . Mỗi hóa chất theo 5.1 cần tối thiểu 3 mẫu thử. M ẫ u thử có dạng h ì nh chữ nhật kích thước (dài x rộng) = (76 x 25) mm hoặc hình tròn đường kính 51 mm. 5 . Hóa chất và vật liệu 5.1 . Hóa ch ấ t Danh mục các nguyên liệu và hóa chất sau đây dùng cho việc thử nghiệm khả năng bền hóa của tấm CPE, nếu sử dụng các nguyên liệu và hóa chất khác phải có sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên liên quan. 5.1.1 . Nước c ấ t Theo TCVN 2117-2009. 5.1.2 . Dung dịch natr i hydroxit (10 %) Được chuẩn bị bằng cách hòa tan 111 g NaOH tinh khiết vào 988 mL nước cất. 5.1.3 . Dung dịch xà phòng (1 %) Được chuẩn bị bằng cách hòa tan 1 g v ẩ y xà phòng màu trắng đã được sấy ở 105 °C trong 1 h vào 999 mL nước cất. 6 . Thiết bị và dụng cụ Cân, độ chính xác đến 0,0001 g. Thùng chứa, phù hợp cho các mẫu thử được nhúng ch ì m hoàn toàn trong dung d ị ch hóa chất. Thùng chứa bền với các tác động ăn mòn c ủ a hóa chất, có nắp đậy và lỗ thông hơi. Các thùng chứa phải được đậy nắp kín đối với phép thử ở nhiệt độ phòng để giảm thiể u sự mất mát do bay hơi. T ủ sấy hoặc bình ổn nhiệt, có thể duy t rì nhiệt độ chính xác đến ± 2 °C tại nhiệt độ thử nghiệm. Khăn lau, bằng v ả i mềm , th ấ m nước. 7 . Cách tiến hành 7.1 . Cân riêng rẽ từng mẫu thử nghiệm đã được ổn định trước khi ngâm. 7.2 . Đặt các mẫu thử vào trong từng bình chứa tư ơn g ứng với loại hóa chất sẽ dùng v à nhúng ch ì m mẫu sao cho các viên mẫu thử không tiếp xúc với nhau, không tiếp xúc với th à nh v à đáy b ì nh chứa. Nhiệt độ và thời gian ngâm được quy định như sau: Dung dịch NaOH 10 %: ngâm mẫu thử ở 49 °C trong 72 h. Dung dịch xà ph ò ng 1 %: ngâm mẫu thử ở 49 °C trong 24 h. Nước cất , ngâm mẫu thử ở 49 °C trong 24 h. Có t hể dùng vật có khối lượng vừa đ ủ và làm bằng vật liệu bền đối với dung dịch ngâm mẫu để giữ cho viên mẫu thử không bị n ổ i lên mặt hoặc quăn lại. Lượng dung dịch kho ả ng 16 lít/m 2 bề mặt viên mẫu thử. Dùng đũa thủy tinh hoặc dụng cụ thích hợp khuấy nhẹ dung dịch ngâm mỗi ngày một lần. 7.3 . Sau khi ngâm đ ủ thời gian quy định, lấy viên mẫu th ử ra (r ửa sạch bằng nước sạch đối với các viên mẫu thử ngâm trong dung dịch NaOH và xà phòng). Ngay sau đó, dùng v ả i mềm thấm khô bề mặt viê n mẫu th ử rồi sấy khô trong tủ sấy có quạt thông khí ở 52 °C trong 24 h trước khi tiến hành cân. 7.4 . Tiến hành c â n riêng rẽ từng mẫu thử đã được sấy khô. 8 . Biểu thị kết qu ả Độ thay đổi khối lượng c ủ a tấm CPE ( D m ) được tính bằng %, chính xác đến 0,01 %, l à giá trị trung bình cộng độ thay đ ổi khối lượng của ba mẫu thử, được t í nh theo công thức sau: trong đó: m 1 là khối lượng trung b ì nh c ủ a mẫu thử trư ớ c khi ngâm, g; m 2 l à khối lượng trung b ì nh của mẫu thử sau khi ngâm, g. 9 . Báo cáo thử nghiệm Theo Điều 7 trong TCVN 9409-1:2014.